472 LOUIS DUPARC ET FRANCIS PEARCE 
Nous avons pu extraire de l’une de ces roches une région où le pyroxène était 
presque pur, et avons déterminé directement sur celui-ci les mdices suivants : 
Tableau des indices du pyroxène. 
Numéros Orientation | 
de la coupe. | de la section. lg | Him Hp oh | N g= Nm Nm=Ap | 
05 S 1,7184 | 1,6992 | 1,6925)| 0,0257 | 0,0192 | 0,0065 
11 ny | 
| | 1,6930\ | 
| | 
Ce pyroxène à été analysé par M. Hornung après purifications réitérées par les 
liqueurs lourdes. La méthode employée est celle que nous avons décrite antérieu- 
rement à propos de la sorétite, La composition chimique est la suivante : 
Analyse du pyroxène du n° 1105. Analyse du Moyenne 
1E IT. n° 1117. générale. 
SI0, — 50.92 30,90 50,88 50,90 
ALO,. /— 2,55 9,74 9,57 2,62 
FeO — 10,11 10,03 10,06 10,07 
Ca0 = 23,40 23,26 23,32 23,32 
Me0 — 13,27 15,54 13,30 15,50 
Mn0O — 0,30 0,41 0,39 0,35 
Total — 100,55 100,68 100,48 100,56 
Le type est, comme on le voit, légèrement alumineux, et ne correspond pas au 
diopside ordinaire (ce que l’on pouvait attendre d’après les propriétés optiques qui 
ont été constatées), il correspond au contraire à un diallage typique. 
HORNBLENDE 
La hornblende est fréquemment allotriomorphe par rapport au pyroxène. Elle 
se présente en grands cristaux isolés parmi les feldspaths et agrégés en plages. Les 
cristaux sont légèrement allongés suivant la zone prismatique toujours positive, 1ls 
ne présentent jamais de formes cristallographiques reconnaissables, et sont rare- 
ment mâclés selon 4! — (100). Les propriétés optiques de la hornblende sont les 
suivantes : 
Le plan des axes optiques est parallèle à g! — (010), la bissectrice aiguë est 
(90) 
